مقاومت الکتریکی عناصر (صفحه اطلاعات)

<<منابع اطلاعاتی عناصر شیمیایی

 مقاومت الکتریکی 
 دما 80 K (-۱۹۳ °C) 273 K (۰ °C) 293 K (۲۰ °C) 298 K (۲۵ °C) 300 K (۲۷ °C) 500 K (۲۲۷ °C)  3 Li لیتیوم use  10.0 nΩm  85.3 nΩm  92.8 nΩm  94.7 nΩm  95.5 nΩm  CRC (10-8 Ωm)  1.00  8.53  9.28  9.47  9.55  LNG (10-8 Ωm)    9.28    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۹٫۴  4 Be برلیم use  0.75 nΩm  30.2 nΩm  35.6 nΩm  37.0 nΩm  37.6 nΩm  99 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.075  3.02  3.56  3.70  3.76  9.9 LNG (10-8 Ωm)    3.56    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴  5 B بور use    1.5×104 Ωm    LNG (10-8 Ωm)    1.5×1012    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) > 1012  6 C کربن (الماس) use  LNG (10-8 Ωm)    0.8 [sic]     6 C کربن (گرافیت) use  LNG (10-8 Ωm)    1375    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) about 1000 - direction dependent  11 Na سدیم use  8.0 nΩm  43.3 nΩm  47.7 nΩm  48.8 nΩm  49.3 nΩm  CRC (10-8 Ωm)  0.80  4.33  4.77  4.88  4.93  LNG (10-8 Ωm)    4.77    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴٫۷  12 Mg منیزیوم use  5.57 nΩm  40.5 nΩm  43.9 nΩm  44.8 nΩm  45.1 nΩm  78.6 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.557  4.05  4.39  4.48  4.51  7.86 LNG (10-8 Ωm)    4.39    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴٫۴  13 Al آلومینیوم use  2.45 nΩm  24.17 nΩm  26.50 nΩm  27.09 nΩm  27.33 nΩm  49.9 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.245  2.417  2.650  2.709  2.733  4.99 LNG (10-8 Ωm)    2.6548    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۲٫۶۵  14 Si سیلیسیوم use  LNG (10-8 Ωm)    105    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) about ۱۰۰۰۰۰  15 P فسفر use  LNG (10-8 Ωm)    (white) 10 [sic]    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۰  16 S گوگرد use    (amorphous) 2×1015 Ωm    LNG (10-8 Ωm)    (amorphous) 2×1023    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) > 1023  17 Cl کلر use    > 10 Ωm    LNG (10-8 Ωm)    >109    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) > 1010  19 K پتاسیم use  13.4 nΩm  64.9 nΩm  72.0 nΩm  73.9 nΩm  74.7 nΩm  CRC (10-8 Ωm)  1.34  6.49  7.20  7.39  7.47  LNG (10-8 Ωm)    7.2    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۷  20 Ca کلسیم use  6.5 nΩm  31.1 nΩm  33.6 nΩm  34.2 nΩm  34.5 nΩm  60. nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.65  3.11  3.36  3.42  3.45  6.0 LNG (10-8 Ωm)    3.36    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۳٫۴  21 Sc اسکاندیوم use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) calculated 562 nΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۵۶٫۲ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, amorphous) 70.9 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, crystalline) 26.9 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) calculated from single crystal values 56.2 LNG (10-8 Ωm)    56.2    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۵۵  22 Ti تیتانیوم use   0.39 µΩm  0.420 µΩm    CRC (10-8 Ωm)   39     LNG (10-8 Ωm)    42.0    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴۰  23 V وانادیوم use  24.1 nΩm  181 nΩm  197 nΩm  201 nΩm  202 nΩm  348 nΩm CRC (10-8 Ωm)  2.41  18.1  19.7  20.1  20.2  34.8 LNG (10-8 Ωm)    19.7    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۲۰  24 Cr کروم use   118 nΩm  125 nΩm  126 nΩm  127 nΩm  201 nΩm CRC (10-8 Ωm)   11.8  12.5  12.6  12.7  20.1 LNG (10-8 Ωm)    12.5    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۲٫۷  25 Mn منگنز use  1.32 µΩm  1.43 µΩm  1.44 µΩm  1.44 µΩm  1.44 µΩm  1.49 µΩm CRC (10-8 Ωm)  132  143  144  144  144  149 LNG (10-8 Ωm)    144    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۶۰  26 Fe آهن use  6.93 nΩm  85.7 nΩm  96.1 nΩm  98.7 nΩm  99.8 nΩm  237 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.693  8.57  9.61  9.87  9.98  23.7 LNG (10-8 Ωm)    9.61    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۹٫۷  27 Co کبالت use   56 nΩm  62.4 nΩm    CRC (10-8 Ωm)   5.6     LNG (10-8 Ωm)    6.24    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۶  28 Ni نیکل use  5.45 nΩm  61.6 nΩm  69.3 nΩm  71.2 nΩm  72.0 nΩm  177 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.545  6.16  6.93  7.12  7.20  17.7 LNG (10-8 Ωm)    6.93    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۷  29 Cu مس use  2.15 nΩm  15.43 nΩm  16.78 nΩm  17.12 nΩm  17.25 nΩm  30.90 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.215  1.543  1.678  1.712  1.725  3.090 LNG (10-8 Ωm)    1.678    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱٫۷  30 Zn روی use  11.5 nΩm  54.6 nΩm  59.0 nΩm  60.1 nΩm  60.6 nΩm  108.2 nΩm CRC (10-8 Ωm)  1.15  5.46  5.90  6.01  6.06  10.82 LNG (10-8 Ωm)    5.9    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۵٫۹  31 Ga گالیوم use  CRC (10-8 Ωm)   13.6     LNG (10-8 Ωm) (۳۰ °C) 25.795 WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۴  32 Ge ژرمانیوم use LNG (10-8 Ωm)    53000    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) about ۵۰۰۰۰  33 As آرسنیک use    333 nΩm    LNG (10-8 Ωm)    33.3    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۳۰  34 Se سلنیوم use  LNG (10-8 Ωm)   (amorphous) 1.2 [sic]     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) high  35 Br بروم use    7.8×1010 Ωm    LNG (10-8 Ωm)    7.8×1018    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) > 1018  37 Rb روبیدیوم use  26.5 nΩm  115 nΩm  128 nΩm  131 nΩm  133 nΩm  CRC (10-8 Ωm)  2.65  11.5  12.8  13.1  13.3  LNG (10-8 Ωm)    12.8    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۲  38 Sr استرانسیوم use  36.4 nΩm  123 nΩm  132 nΩm  134 nΩm  135 nΩm  222 nΩm CRC (10-8 Ωm)  3.64  12.3  13.2  13.4  13.5  22.2 LNG (10-8 Ωm)    13.2    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۳  39 Y ایتریوم use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) 596 nΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۵۹٫۶ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, amorphous) 72.5 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, crystalline) 35.5 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 59.6 LNG (10-8 Ωm)    59.6    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۵۶  40 Zr زیرکونیوم use  66.4 nΩm  388 nΩm  421 nΩm  429 nΩm  433 nΩm  765 nΩm CRC (10-8 Ωm)  6.64  38.8  42.1  42.9  43.3  76.5 LNG (10-8 Ωm)    42.1    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴۲  41 Nb نیوبیوم use   152 nΩm     CRC (10-8 Ωm)   15.2     LNG (10-8 Ωm)   15.2     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۵  42 Mo مولیبدن use  4.82 nΩm  48.5 nΩm  53.4 nΩm  54.7 nΩm  55.2 nΩm  106 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.482  4.85  5.34  5.47  5.52  10.6 LNG (10-8 Ωm)    5.34    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۵  43 Tc تکنسیوم use  LNG (10-8 Ωm) (۱۰۰ °C) 22.6 WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۲۰  44 Ru روتنیوم use   71 nΩm     CRC (10-8 Ωm)   7.1     LNG (10-8 Ωm)   7.1     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۷٫۱  45 Rh رودیوم use   43.3 nΩm     CRC (10-8 Ωm)   4.3     LNG (10-8 Ωm)   4.33     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴٫۳  46 Pd پالادیوم use  17.5 nΩm  97.8 nΩm  105.4 nΩm  107.3 nΩm  108.0 nΩm  179.4 nΩm CRC (10-8 Ωm)  1.75  9.78  10.54  10.73  10.80  17.94 LNG (10-8 Ωm)    10.54    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۰  47 Ag نقره use  2.89 nΩm  14.67 nΩm  15.87 nΩm  16.17 nΩm  16.29 nΩm  28.7 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.289  1.467  1.587  1.617  1.629  2.87 LNG (10-8 Ωm)    1.587    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱٫۶  48 Cd کادمیوم use   68 nΩm     use  (۲۲ °C) 72.7 nΩm CRC (10-8 Ωm)   6.8     LNG (10-8 Ωm) (۲۲ °C) 7.27 WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۷  49 In ایندیوم use   0.080 µΩm  83.7 nΩm    CRC (10-8 Ωm)   8.0     LNG (10-8 Ωm)    8.37    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۸  50 Sn قلع use   115 nΩm     CRC (10-8 Ωm)   11.5     LNG (10-8 Ωm)   11.5     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۱  51 Sb آنتیموان use   0.39 µΩm  417 nΩm    CRC (10-8 Ωm)   39     LNG (10-8 Ωm)    41.7    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴۰  52 Te تلوریوم use  LNG (10-8 Ωm)    (5.8–33)×۱۰³    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) about ۱۰۰۰۰  53 I ید use   1.3×107 Ωm     LNG (10-8 Ωm)   1.3×1015     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) > 1015  55 Cs سزیوم use  41.6 nΩm  187 nΩm  205 nΩm  208 nΩm  210 nΩm  CRC (10-8 Ωm)  4.16  18.7  20.5  20.8  21.0  LNG (10-8 Ωm)    20.5    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۲۰  56 Ba باریوم use  68.3 nΩm  302 nΩm  332 nΩm  0.340 µΩm  343 nΩm  724 nΩm CRC (10-8 Ωm)  6.83  30.2  33.2  34.0  34.3  72.4 LNG (10-8 Ωm)    33.2    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۳۵  57 La لانتان use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) 615 nΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۶۱٫۵ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 61.5 LNG (10-8 Ωm)    61.5    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۶۱  58 Ce سریوم (beta, hex) use  (room temperature) (beta, polycrystalline) 828 nΩm CRC (10-8 Ωm) (beta, hex) (290 K–300 K) 82.8 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (beta, polycrystalline) 82.8 LNG (10-8 Ωm)    (beta, hex) 82.8     58 Ce سریوم (gamma, cubic) use  (room temperature) (gamma, polycrystalline) 744 nΩm CRC (10-8 Ωm)     74.4   CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (gamma, polycrystalline) 74.4 WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۷۴  59 Pr پرازئودیمیوم use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) 0.700 µΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۷۰٫۰ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 70.0 LNG (10-8 Ωm)    70.0    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۷۰  60 Nd نئودیمیوم use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) 643 nΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۶۴٫۳ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 64.3 LNG (10-8 Ωm)    64.3    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۶۴  61 Pm پرومتیوم use  (room temperature) estimated 0.75 µΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) 75 est. CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 75 estimated LNG (10-8 Ωm)     64.0   WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۷۵  62 Sm ساماریوم use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) 0.940 µΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۹۴٫۰ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 94.0 LNG (10-8 Ωm)    94.0    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۹۴  63 Eu اروپیوم use  (room temperature) (polycrystalline) 0.900 µΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۹۰٫۰ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (polycrystalline) 90.0 LNG (10-8 Ωm)    90.0    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۹۰  64 Gd گادولینیوم use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) 1.310 µΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۱۳۱ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, amorphous) 135.1 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, crystalline) 121.7 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 131.0 LNG (10-8 Ωm)    131    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۳۰  65 Tb تربیوم use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) 1.150 µΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۱۱۵ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, amorphous) 123.5 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, crystalline) 101.5 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 115.0 LNG (10-8 Ωm)    115    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۲۰  66 Dy دیسپروزیوم use  (room temperature) (alpha, polycrystalline) 926 nΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۹۲٫۶ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, amorphous) 111.0 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, crystalline) 76.6 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (alpha, polycrystalline) 92.6 LNG (10-8 Ωm)    92.6    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۹۱  67 Ho هولمیوم use  (room temperature) (polycrystalline) 814 nΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۸۱٫۴ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (amorphous) 101.5 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (crystalline) 60.5 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (polycrystalline) 81.4 LNG (10-8 Ωm)    81.4    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۹۴  68 Er اربیوم use  (room temperature) (polycrystalline) 0.860 µΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۸۶٫۰ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (amorphous) 94.5 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (crystalline) 60.3 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (polycrystalline) 86.0 LNG (10-8 Ωm)    86.0    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۸۶  69 Tm تالیوم use  (room temperature) (polycrystalline) 676 nΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۶۷٫۶ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (amorphous) 88.0 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (crystalline) 47.2 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (polycrystalline) 67.6 LNG (10-8 Ωm)    67.6    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۷۰  70 Yb ایتربیوم use  (room temperature) (beta, polycrystalline) 0.250 µΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۲۵٫۰ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (beta, polycrystalline) 25.0 LNG (10-8 Ωm)    25    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۲۸  71 Lu لوتسیوم use  (room temperature) (polycrystalline) 582 nΩm CRC (10-8 Ωm) (290 K–300 K) ۵۸٫۲ CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (amorphous) 76.6 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (crystalline) 34.7 CR2 (10-8 Ωm) (room temperature) (polycrystalline) 58.2 LNG (10-8 Ωm)    58.2    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۵۶  72 Hf هافنیوم use  67.5 nΩm  304 nΩm  331 nΩm  337 nΩm  0.340 µΩm  631 nΩm CRC (10-8 Ωm)  6.75  30.4  33.1  33.7  34.0  63.1 LNG (10-8 Ωm)    33.1    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۳۰  73 Ta تانتال use  26.2 nΩm  122 nΩm  131 nΩm  134 nΩm  135 nΩm  229 nΩm CRC (10-8 Ωm)  2.62  12.2  13.1  13.4  13.5  22.9 LNG (10-8 Ωm)    13.5    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۳  74 W تنگستن use  6.06 nΩm  48.2 nΩm  52.8 nΩm  53.9 nΩm  54.4 nΩm  103 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.606  4.82  5.28  5.39  5.44  10.3 LNG (10-8 Ωm)    5.28    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۵  75 Re رنیوم use   172 nΩm  193 nΩm    CRC (10-8 Ωm)   17.2     LNG (10-8 Ωm)    19.3    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۸  76 Os اسمیوم use   81.2 nΩm     CRC (10-8 Ωm)   8.1     LNG (10-8 Ωm)   8.12     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۸٫۱  77 Ir ایریدیوم use   47 nΩm  47.1 nΩm    CRC (10-8 Ωm)   4.7     LNG (10-8 Ωm)    4.71    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴٫۷  78 Pt پلاتین use  19.22 nΩm  96 nΩm  105 nΩm  107 nΩm  108 nΩm  183 nΩm CRC (10-8 Ωm)  1.922  9.6  10.5  10.7  10.8  18.3 LNG (10-8 Ωm)    10.6    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۰٫۶  79 Au طلا use  4.81 nΩm  20.51 nΩm  22.14 nΩm  22.55 nΩm  22.71 nΩm  39.7 nΩm CRC (10-8 Ωm)  0.481  2.051  2.214  2.255  2.271  3.97 LNG (10-8 Ωm)    2.214    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۲٫۲  80 Hg جیوه use     961 nΩm   CRC (10-8 Ωm)     96.1   LNG (10-8 Ωm) (solid) 21 LNG (10-8 Ωm) (liquid) 95.8 WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۹۶  81 Tl تالیوم use   0.15 µΩm  0.18 µΩm    CRC (10-8 Ωm)   15     LNG (10-8 Ωm)    18    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۵  82 Pb سرب use  49 nΩm  192 nΩm  208 nΩm  211 nΩm  213 nΩm  383 nΩm CRC (10-8 Ωm)  4.9  19.2  20.8  21.1  21.3  38.3 LNG (10-8 Ωm)    20.8    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۲۱  83 Bi بیسموت use   1.07 µΩm  1.29 µΩm    CRC (10-8 Ωm)   107     LNG (10-8 Ωm)    129    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۳۰  84 Po پولونیوم use   (alpha) 0.40 µΩm     CRC (10-8 Ωm)   40     LNG (10-8 Ωm)   (alpha) 40.0     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۴۳  88 Ra رادیوم use    1 µΩm    LNG (10-8 Ωm)    100    WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۰۰  90 Th توریوم use   147 nΩm     use  (۲۲ °C) 15.4 CRC (10-8 Ωm)   14.7     LNG (10-8 Ωm) (۲۲ °C) 15.4 WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۵  91 Pa پروتاکتینیوم use   177 nΩm     use  (۲۲ °C) 19.1 CRC (10-8 Ωm)   17.7     LNG (10-8 Ωm) (۲۲ °C) 19.1 WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۸  92 U اورانیوم use   0.280 µΩm     CRC (10-8 Ωm)   28     LNG (10-8 Ωm)   28.0     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۲۸  93 Np نپتونیوم use  (۲۲ °C) 1.220 µΩm LNG (10-8 Ωm) (۲۲ °C) 122.0 WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۲۰  94 Pu پلوتونیوم use   1.460 µΩm     LNG (10-8 Ωm)   146.0     WEL (10-8 Ωm) (293 K–298 K) ۱۵۰ T 80 K (-۱۹۳ °C) 273 K (۰ °C) 293 K (۲۰ °C) 298 K (۲۵ °C) 300 K (۲۷ °C) 500 K (۲۲۷ °C)

 منابع 

 WEL 
As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:
 G.W.C. Kaye and T. H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
 A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
 D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.
 J.A. Dean (ed) in Lange's Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, New York, USA, 14th edition, 1992.

 CRC 
As quoted from various sources in an online version of:
 David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 12, Properties of Solids; Electrical Resistivity of Pure Metals

 CR2 
As quoted in an online version of:
 David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Physical Properties of the Rare Earth Metals
which further refers to:
 Beaudry, B. J. and Gschneidner, K.A. , Jr. , in Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol. 1, Gschneidner, K.A. , Jr. and Eyring, L. , Eds. , North-Holland Physics, Amsterdam, 1978, 173.
 McEwen, K.A. , in Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol. 1, Gschneidner, K.A. , Jr. and Eyring, L. , Eds. , North-Holland Physics, Amsterdam, 1978, 411.

 LNG 
As quoted from:
 J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements

رده:خواص شیمیایی
رده:مقاومت و رسانایی الکتریکی